A.Sachs: Anapait. 15) 



BestMiKltlieil nacli/.uwei.sen, vielleicht war es etwas P'0^ Das Eisen 

 ist ausschliesslich als Oxydul vorhanden. 

 Die Analyse ergab : 



FeO = 18.07 I'ruceiit, 

 CaO =27.77 

 P'05 =35.51 

 H^O = 18.47 

 Spur von Alkalien 

 Siiiiime: 99.82 Proceiit. 



Daraus ergibt sich, dass dem neuen Mineral die Formel: 



Fet;aMP<>r + 4n(iu. 



zuzuschreiben ist, der theoretisch lolgcnde Werthe ent.sprechen : 



FeO = 18.09 I'i'oceiit, 

 CaO =28.14 

 P^^ 05 =35.68 .. 

 H'O =18.09 

 Suiiiiiie: 100.00 Proeeiit. 



Das Mineral ist in Wasser unlöslich, in kalter Salzsäure sowie 

 in kalter Salpeters<äure leicht löslich. Vor dem Löthi-olir schäumt es 

 unter Wasserabgabe auf, nuf Kohle gibt es einen rostfarbenen Be- 

 schlag von Eisenoxyd. Eine charakteristische Flnmmenfärbung war 

 nicht zu bemerken. 



Härte zwischen 3 und 4. 



Spec. Gew. ^ 2.81. 



Krystallsystem : Triklin. 



Axenverhältniss : a:/i:c = 0.87566 : i : 0.59753. 



Winkel der Axen und Axenebenen im Octanten vorn, oben, reclits' : 



a = I32°22' A = 132''23' 



ß = 106 47 B = 106 50 



y= 83 28 C= 96 35 



' Es liegt hier der nicht gerade häufige Fall einer Ecke mit einer Seite < 90° 

 gegenüber einem Winkel >90° vor. wie es C. Klein (Krystallberechninig 1876, S. 298) 

 beim Axinit nachgewiesen hat. Wendet man zur Prüfung, ob obige sechs Winkel a, ß.y. 

 A. B, C wirklich ein sphärisches Dreieck bilden, eine der Gxuss'schen Gleichungen, 



z.B. sin cos— = cos - cos an. so erhält man für den linken Theil der 



22 22 



Gleichung : 



log sin 6o°23|' = 9.93923 —10 



log cos 4i°44' =9.87288 —10 



für den rechten Theil: 



9.81211 —10 



log cos 48°! 7+' = 9.82304 —10 

 log cos I2°47-J' = 9.98908 —10 



9.81212 —10 

 womit die Bedinguna; erfüllt ist. 



